Die anfängliche Suszeptibilität von Nickel in Ahhängigkeit von der Temperatur. 031 



Le Chatelier gemessen werden können. Diese Genauigkeit ist mehr 

 als genijgend, da die Tempeiatur des Ofens und des Ellipsoides nicht 

 im selben Masse gleichförmig zu erhalten war. 



Die magnetischen Feldstärken wurden, wie schon angedeutet, 

 nicht gemessen, sondern nur nach Angaben von A. Perrier ange- 

 nommen. 



22. AlbjPitu'itH' Dit^positiou. 



Die Skala zur Ablesung der Ablenkungen befand sich 2 m resp. 

 4 m von der Drehachse des Magneten entfernt. Mit einer Schnur 

 konnte der Magnet vom ßeobachtungsplatze aus, wo die nötigen 

 Messinstrumente vereinigt waren, verdreht werden. 



II. Versuchsdurchführung. 



Der Ofen wurde angeheizt, die Temperatur mittelst des Thei'uio- 

 elementes und der Temperaturmesseinrichtung konstant gehalten, und 

 nach Einstelhmg einer bestimmten Feldstärke die Ablenkungen, her- 

 vorgerufen durch das Drehmoment des äusseren magnetischen Feldes 

 auf das EUipsoid, gemessen. Bei ständigem Klopfen auf den Tisch 

 des Apparates und bei langsamem Drehen des Elektromagneten Hess 

 sich leicht die der maxinuxlen Ablenkung entsprechende Lage des 

 Magneten einstellen. 



Es wurden stets die Ablenkungen nach beiden Eichtungen ge- 

 messen, um bei etwaiger Nachwirkung (Trägheit) der Feder die 

 kleinen Verschiebungen des Nullpunktes zu eliminieren. Auch wurde 

 stets der Spulenstrom des Magneten von jeder Ablesung des öftern 

 kommutiert, um sicher zu sein, dass das Feld die der Stromstärke 

 entsprechende Grösse angenommen hat. 



Die Untersuchungen in starken Feldern bis zu H = 250 Gauss 

 hinunter erfolgten mit dem kupfernen Rahmen und entsprechend 

 starken Federn, die in schwachen Feldern mit dem Rahmen aus Holz 

 und sehr schwachen Federn. Der Skalenabstand wurde für letztere 

 auf ca. 4 m vergrössert, um noch genügende Genauigkeit zu erhalten. 



Als Masstab für das Quadrat der Magnetisierungsintensität /- 

 wurden die Ausschläge mit der Feder, die bei den Untersuchungen 

 im Felde von 6500 Gauss gebraucht wurde, zugrunde gelegt (s. 1. 

 und 2. Tabelle, Seite 5::i2). Die Ablenkungen der andern Federn wurden 

 auf den gleichen Masstab umgerechnet, indem die Ablenkungswinkel 

 einer Feder bei gleicher Temperatur und den verschiedeneu Feldstärken 

 miteinander verglichen wurden (s. 3. bis 5. Tabelle, Seite 532). 



Absolute Messungen wurden nicht vorgenommen; der Masstab 

 für die Magnetisierungs-Iutensitäten ist also mit Ausnahme der I- 

 Kurve im Feld H = i Gauss (Fig. t)) ein willkürlicher. 



